— 174 — 



On voit que la formule 2BaO, 3TiO"^ est celle qui repré- 

 sente le mieux la composition des échantillons analysés. 

 Si l'on convient d'appeler, conformément à la nomen- 

 clature adoptée pour les silicates, acide orthotitanique 

 l'hydrate TiO^,2HO, dont on connaît notamment le sel 

 de magnésie 2MgO,TiO^ découvert par M. Hautefeuille, 

 la perowskite CaTiO' doit être appelée hititanate de chaux 

 dérivant de l'hydrate TiO^,IPO, et le sel qui nous occupe 

 sera un trititanate de baryte. On n'a pas décrit jusqu'à 

 présent de titanates appartenant à cette série. 



Titanate de sù^ontiane. — On procède comme plus haut, 

 sauf le remplacement du baryum par le strontium. Les 

 cristaux se forment moins aisément que ceux du titanate 

 de baryte ; leurs dimensions sont, en général, moindres. 

 Ce sont de petits cubes, sans modifications, d'une cou- 

 leur variant du jaune grisâtre au brun. Dans une pré- 

 paration les cristaux affectaient la forme de lamelles 

 carrées très minces, groupées trois par trois dans trois 

 plans rectangulaires deux à deux et se pénétrant mu- 

 tuellement suivant une droite joignant les milieux des 

 côtés opposés. En lumière polarisée, on observe parfois 

 des anomalies optiques semblables à celle du sel de ba- 

 ryum, mais la biréfringence est ici -extrêmement faible, 

 le plus souvent insensible. Densité = 5,1. 



Pour l'analyse on dissout la substance dans l'acide 

 chlorhydrique concentré. Vers 60% la dissolution est 

 complète , on dose l'acide titanique comme plus haut, le 

 strontium est dosé à l'état de carbonate. Les résultats 

 sont les suivants : 



Calculé Calculé Calculé 

 pour pour pour 



I. II. III, 2SrO,3TiO''. SrO.STiO'. SrO.TiO'. 



Strontiane 44,0 43,0 46,6 45,7 55,8 38,7 



Acide titanique. 54,5 55,3 52,4 54,2 44,4 61,2 



98,5 98,3 99.0 99,9 99,9 99.9 



La formule est donc 2SrO,3TiO^, c'est-à-dire celle 

 d'un trititanate de strontiane, comme le sel de baryte. 



Titanate de chaux. — Opérant de même, comme terme 

 de comparaison, sauf remplacement du strontium par 



é 



